19 W . (Juertler. 



di»' rchitivfu Mengen dtT beiden Schichten iimlern sich, ;ibcr ihre Zii- 

 samniensetzungen bleiben unverändert; sie bleiben bei dem gegenseitigen 

 Sättiguiigsgehalte stehen. Das neue hinzugefügte Zink nimmt stets so viel 

 von der ersten zinkhaltigen IMeischmelze an sich, als nötig ist, um all dieses 

 Zink in die mit IHei gesättigte Schmelze ül)erzuführen. Erst wenn durch 

 fortgesetzte Zinkzusätze in dieser Weise die ganze bleireiche Schicht durch 

 fbei-führung in die zinkreiche Schicht II aufgebraucht ist. ist wieder nur 

 eine einzige homogene Schmelze vorhanden, und nun können weitere Zink- 

 zusätze deren Zusammensetzung verändern, indem die Schmelze nunmehr 

 aufhört, an IMei gesättigt zu sein. 



Diese Erscheinungen illustrieren ganz allgemeine Gesetze. Ehe die 

 Sättigungsgrenze erreicht ist. kann man. ohne das rxleichgewicht zu stören, 

 die relativen Mengen der beiden Metalle verändern, sobald aber vollstän- 

 dige Mischbarkeit nicht besteht, kann (ileichgewicht zwischen den beiden 

 Schmelzen, die durch Vereinigung der beiden Ausgangsmetalle entstanden 

 sind, nur bestehen, weim die beiden Schmelzen bis zu ihrer gegenseitigen, 

 durchaus eindeutigen Sättigungsgrenze aneinandei' abgesättigt sind. 



Ganz dieselben lieziehungen wie bei den Schmelzen bestehen nun 

 auch bei den krvstallinen Zuständen : sowie zwei geschmolzene Metalle 

 in allen Verhältnissen mischbar sein können oder nicht, so können auch 

 zwei Metallkrystalle in allen \'erhältnissen mischbar sein oder nicht. 



Um dies klar zu machen, denken wir uns Krvstalle von Gold. Wir 

 setzen diesen Krystallen sukzessive mehr und mehr Silber zu und bringen 

 die Bestandteile miteinander in Iveaktion. In den meisten Fällen ge- 

 schieht dies, indem wir sie zusammenschmelzen und dann die Masse 

 abkühlen lassen. Es genügt auch, speziell wenn wir beide Bestandteile in 

 äulterst feiner Verteilung vermischt haben, dieses Gemisch einige Zeit hoch 

 zu erhitzen, dann setzen, auch ohnt' dal.'i Schmelzung eintritt. Diffusions- 

 vorgänge ein. welche zu einem Gleichgewichtszustande zwischen den Me- 

 tallen führen. Betiachten wir nun solche ins Gleichgewicht gebrachte Gold- 

 silberlegierungen unter dem .Mikroskop, so werden wir zu unserem Er- 

 staunen bemerken, dal» nirgends kleine Silberkrystalle. die wir in wach- 

 sender .Menge neben den kleinen Goldkrystallen erwarten könnten, in der 

 Legierung zu finden sind. .Man bemerkt immer nur (ioldkrystalle. Aber 

 die Farbe derselben wird mit wachsendem Silberzusat/ immer blasser, das 

 Silber ist in die (ioldkiystalle selbst eingetreten und verfärbt dieselben. 

 Das ändert sich uiclit. auch wenn schlierilich die Menge des Silbers die 

 des Goldes überwiegt und man schliei'ilicli zu goldarmeii Krystallen und 

 zuletzt zu reinem Silber gelangt, hie Zusammensetzung der Krvstalle ist 

 ganz beliebig, zwischen reimMii Gold und reinem Silber variabel, man 

 sagt, diese beiden Metalle seien auch im krystallisierten Zustande vell- 

 stllndig ineinandei' löslich, sie bilden feste Lösungen. 



Dii'se I'.ezeichnung setzt also die Kryst.dle in direkte He/iehnng zu 

 den Schnu'lzen. und dies hat sich im Laufe der Zeit innner mehr gert'cht- 

 fertigt, naclidcun man erkannt hat, bis zu welchem Grade auch die kry- 



